ISSN: 1410-8917 e-ISSN: 2597-9914
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 99 – 104

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Interlayer-free Membran Silika Pektin untuk Pervaporasi Air Rawa Asin
Erdina L. A. Rampun a,b , Muthia Elma a,b,c,* , Isna Syauqiah a , Meilana Dharma Putra a , Aulia Rahma a,b , Amalia E. Pratiwi a,b
a Chemical Engineering Department, Lambung Mangkurat University, Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia
b Materials and Membranes Research Group (M 2 ReG), Lambung Mangkurat University, Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia c Wetland Based Materials Research Group, Lambung Mangkurat University, South Kalimantan 70714, Indonesia
* Corresponding author: telp/: +62 (0511) 4773858, email: melma@ulm.ac.id https://doi.org/10.14710/jksa.22.3.99-104
A r t i c l e   I n fo

## A b s t r a c t
Article history:
Received: 31 March 2019
Revised: 7 May 2019 Accepted: 15 May 2019 Online: 31 May 2019
Keywords: Carbon sustainable template; pervaporation; silica precursor; sol-gel;
wetland saline water
Title: Interlayer-free Silica Pectin Membrane for Wetland Saline Water via Pervaporation
Wetland  in  South  Kalimantan  is  one  of  surface  water  sources  to  provide  clean  water. However, seawater intrusion has spread into the wetland aquifer and reduce the quality of  water.  Silica-pectin  membrane  is  a  promising  technology  for  desalination.  The membranes were tested for desalination by pervaporation at room temperature (~25°C). During  pervaporation  process,  the  water  contacts  to  membrane  and  the  separation  is started  to  occurs  as  vapour  phase  by  maintaining  vacuum  pressure  (~1  bar).  The permeate  was  collected  in  the  cold  trap  after  condensed  using  nitrogen  liquid.  The purpose  of  this  research  was  to  investigate  the  performance  of  interlayer-free  silica pectin  membrane  for  wetland  saline  water.  Experimental  results  shows  the  fluxes  of membrane are 0.35 and 0.19 kg.m -2 h -1 ( pectin 0%wt); 0.23 and 0.16 kg.m -2 h -1 (pectin 0.1%wt);  0.58  and  3.63  kg.m -2 h -1 (pectin  0.5%wt);  3.40  and  0.12  kg.m -2 h -1 (pectin 2.5%wt) calcined at 300 and 400°C, respectively. Natural organic matter (NOM) and salt concentration in wetland saline water can reduce the fluxes up to (~98%). Nevertheless, overall salt rejection of membranes achieved >99%. It was  found that low calcination gives better performance at high pectin concentration. While pectin concentration was limited at high calcination.

## A b s t r a k
Kata Kunci:
Air rawa asin; carbon sustainable template; pervaporasi; prekursor silika; sol-gel Air  rawa  di  Kalimantan  Selatan  merupakan  air  permukaan  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  sumber  air  bersih.  Namun,  adanya  instrusi  air  laut  ke  dalam  air  rawa menyebabkan  air  menjadi  tidak  layak  digunakan.  Salah  satu  teknologi  yang  dapat menghilangkan  garam  tersebut  adalah  membran  silika-pektin.  Performa  membran interlayer-free silika pektin ini diuji dengan proses pervaporasi pada suhu ruang (~25°C). Pada pervaporasi, air umpan masuk melalui membran, selanjutnya proses pemisahan akan  terjadi  dalam  bentuk  uap  dengan  bantuan  pompa  vakum.  Permeat  akan dikumpulkan ke dalam cold trap dengan cara kondensasi menggunakan nitrogen cair. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi performa membran interlayer-free silika pektin  menggunakan  air  rawa  asin.  Hasil  Performa  membran  yang  divariasikan konsentrasi pektin dengan suhu kalsinasi 300 dan 400°C berturut-turut adalah 0,35 dan 0,19 kg.m -2 h -1 (tanpa pektin); 0,23 dan 0,16 kg.m -2 h -1 (pektin 0,1%wt); 0,58 dan 3,63 kg.m -2 h -1 (pektin  0,5%wt);  3,40  dan  0,12  kg.m -2 h -1 (pektin  2,5%wt).  Namun,  bahan organik  alami  (BOA)  dan  kandungan  garam  dalam  air  rawa  asin  mengakibatkan penurunan  fluks  (~98%).  Meskipun  demikian,  rejeksi  garam  seluruh  membran mencapai >99,9%. Penelitian ini menemukan bahwa kalsinasi rendah akan berpengaruh
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 99 – 104
lebih  signifikan  bila  ditambahkan  konsentrasi  pektin  lebih  tinggi.  Sebaliknya penambahan konsentrasi pektin menjadi terbatas pada suhu kalsinasi tinggi.

## 1. Pendahuluan
Air  rawa  merupakan  air  permukaan  yang  banyak menggenangi  wilayah  di  Indonesia  sekitar  40,5  juta  ha [1].  Secara  kuantitatif  air  ini  berpotensi  untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Instrusi air laut seringkali menjadi permasalahan. Salah satunya ditemui di Desa Muara Halayung, Kalimantan Selatan yaitu ketika air  laut  memasuki  badan  air  rawa  dengan  salinitas mendekati  air  laut  sebesar  40.000  ppm  (3,5wt%). Desalinasi menggunakan teknologi membran menawarkan  pengolahan  air  untuk  menghilangkan kandungan garam air rawa tersebut [2].
Dalam  pengaplikasiannya  material  membran  silika memiliki  kelebihan  yaitu  tahan  beroperasi  pada  suhu tinggi  dibandingkan  membran  organik  [3].  Penggunaan material  membran  berbahan  silika  ini  banyak  dipakai untuk desalinasi [4, 5, 6]. Akan tetapi pori silika mudah runtuh  apabila  berkontak  dengan  air,  sehingga  perlu adanya  modifikasi  membran.  Hal  ini  dikarenakan  sifat hidrofilik dari silanol yang terkandung di dalam silika [7].
Modifikasi  material membran  untuk  meningkatkan performa  dilakukan  dengan  cara  hibrid  organik- inorganik  [8],  penyisipan  karbon  [4]  dan  metal  [9]. Penelitian  Elma dkk. [4]  menunjukkan  kekuatan  dari membran  karbon-silika.  Dengan  adanya  karbon  yang berasal  dari pluronic  triblock  copolymer  poly  (ethylene oxide)-poly(propylene  oxide)-poly(ethylene  oxide) (P123) yang  ditanamkan  terbukti  dapat  mencegah  keruntuhan pori  pada  membran  silika.  Penelitian  tersebut memperlihatkan peningkatan fluks dan rejeksi sekitar 6 kg.m -2 .h -1 ;  rejeksi  garam  >99%  dibandingkan  silika murni  fluks  sebesar  1,7  kg.m -2 .h -1 ;  rejeksi  garam  ~77% yang  diteliti  oleh  [7].  Selain  itu,  Wijaya dkk. [7]  juga meneliti  pengaruh  penyisipan  prekursor  karbon  seperti hexyltriethylammonium
bromide (C6), dodecyltrimethylammonium bromide (C12)
andhexadecyltrimethylammonium bromide (C16) terhadap fluks membran silika murni. Disisi lain, berbagai bahan metal  untuk  modifikasi  membran  juga  diinvestigasi seperti nikel [10, 11, 12], cobalt [13, 14], dan besi [15].
Berbagai macam prekursor dipilih untuk meningkatkan  performa  membran.  Namun  demikian, semua  jenis  prekursor  kebanyakan  memakai  bahan material  sintetik.  Pektin  dapat  menjadi  material  karbon alami  yang  digunakan  untuk  menggantikan  material sintetik tersebut. Pektin yaitu biodergradable polisakarida yang  banyak  terdapat  di  bagian  sel  tumbuhan  [16]. Sumber pektin dapat diperoleh dari kulit apel  [17], kulit pisang  [18],  kulit  nangka  [19],  dan  tomat  cherry  [20]. Kemampuan  pektin  yang  dapat  dengan  mudah membentuk  gel,  bisa  dimanfaatkan  sebagai  material karbon  [21].  Material  karbon  memiliki  luas  permukaan besar dan telah diaplikasikan dalam pengolahan air serta digunakan sebagai penyimpan energi [22, 23, 24].
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  guna mengolah  air  rawa  asin  menggunakan  membran  silika
yang telah disisipkan berbagai variasi konsentrasi pektin (0;  0,1;  0,5  dan  2,5%wt)  dan  variasi  kalsinasi  (300  dan 400°C).  Pektin  kulit  apel  digunakan  karena  kandungan pektinnya yang tinggi yaitu sekitar 24,5% [17]. Penelitian ini dapat mengurangi pemakaian material sintetik dalam modifikasi membran. Sehingga material yang digunakan menjadi ramah lingkungan dan hemat biaya produksi.

## 2. Metode Penelitian
Alat penelitian yang digunakan antara lain: UV-Vis, dipcoater , pH meter, conductivity meter , ice crusher, botol schott,  termometer,  pengaduk  magnet  dan hot  plate , furnace ,  neraca  analitik  serta  peralatan gelas laboratorium lainnya.
Bahan  penelitian  digunakan  yaitu: Tetraethyl orthosilicate (TEOS,  99%,  Sigma-Aldrich),  pektin  dari kulit apel (Sigma-Aldrich), etanol (EtOH, 99%), akuades, asam nitrat (0.0008 M HNO 3 , Merck), amoniak (0,0003 M NH 3 ,  Merck),  gliserol  (85%,  Merck), membrane  support (Al 2 O 3 ) (50 mm x ø8 mm), air rawa asin sebagai umpan dan nitrogen cair.

## 2.1. Pembuatan Membran Interlayer-free Silika Pektin
Sol-gel  disiapkan  dengan  pencampuran  TEOS  yang diteteskan ke dalam etanol sambil diaduk selama 5 menit pada  suhu  0°C.  Selanjutnya  katalis  asam  HNO 3 ditambahkan  ke  dalam  campuran  dan  diaduk  pada kondisi suhu 50°C selama 1 jam. Diikuti penambahan NH 3 dan diaduk lagi selama 2 jam pada kondisi yang sama. Sol silika  murni  diukur  nilai  pH  6.  Bahan  sol  silika  yaitu TEOS:EtOH:  HNO 3 :H 2 O:NH 3 dihitung  dengan  rasio 1:38:0.0008:5:0.0003.
Konsentrasi pektin yang digunakan adalah 0; 0,1; 0,5 dan  2,5%wt.  Pektin  dilarutkan  menggunakan  gliserol  5 ml dan diaduk 360 rpm selama 45 menit pada suhu 40 °C . Setelah itu larutan  gliserol-pektin dicampurkan dengan sol silika murni yang telah dibuat sebelumnya pada suhu 0 °C selama  45  menit  dengan  kecepatan  pengadukan 360 rpm.
Proses dip  coating dilakukan  dengan  cara mencelupkan membran support α alumina ke  sol  silika- pektin. Laju pencelupan penarikan masing-masing diatur 10 cm per menit dan 5 cm per menit dengan perendaman selama 2 menit. Membran setelah dicelupkan, dikalsinasi pada suhu 300 °C dan 400 °C selama 1 jam dan didinginkan pada  suhu  ruang  selama  30  menit  sebelum  selanjutnya dikalsinasi  lagi.  Proses  ini  terus  diulang  sampai didapatkan 4 lapisan.

## 2.2. Performa Membran Interlayer-free Silika Pektin Pada Air Rawa Asin
Air  rawa  asin  diambil  pada  bulan  Agustus  di  Desa Muara  Halayung,  Kec.  Beruntung  Baru,  Kab.  Banjar Kalimantan  Selatan.  Sampel  air  rawa  asin  awal dikarakterisasi  konduktivitas  dan  UV 254. Selanjutnya dilakukan  tes  pervaporasi  (Gambar  1)  pada  membran interlayer-free silika  pektin  yang  memiliki  variasi
konsentrasi (0;  0,1;  0,5 dan  2,5%wt)  dan  kalsinasi  (300 dan  400°C).  Proses  pemisahan  pada  pervaporasi  terjadi dalam  bentuk  uap  dengan  bantuan  pompa  vakum (~1 bar).  Permeat  akan  ditampung  ke  dalam  cold  trap setelah  dikondensasi menggunakan nitrogen  cair.  Fluks dan  rejeksi  garam  menggunakan  umpan  air  rawa  asin diukur  guna  mengetahui  performa  membran.  Fluks (kg m -2 h -1 )  dihitung  mengikuti  persamaan  F=m/(At), dimana massa permeat (kg) dihitung dari berat air yang disimpan  didalam cold  trap, A  adalah  area  membran (1,02 x 10 -4 m 2 )  dan  t  adalah  durasi  (h).  Percobaan dilakukan  sebanyak  3  kali  perulangan.  Waktu  operasi yang  digunakan  adalah  20  menit.  Rejeksi  garam,  R(%) dihitung menggunakan rumus R=(C feed -C p )/C feed × 100%, dimana  C feed adalah  konsentrasi  umpan  dan  Cp  adalah konsentrasi permeat (mg/L).
Gambar 1 . Rangkaian Alat Pervaporasi

## 3. Hasil dan Pembahasan
Gambar  2  memperlihatkan  performa  membran interlayer-free silika pektin dengan variasi suhu kalsinasi (300 dan 400°C) di suhu ruang (25°C) yang diaplikasikan untuk air rawa asin Desa Muara Halayung. Hasil menarik terlihat  dari  grafik  bahwa  penambahan  pektin mempengaruhi  fluks  dari  membran  silika.  Fluks  air tertinggi  berhasil  didapatkan  sekitar  3,63  kg.m -2 h -1 (rejeksi  garam  >99,9%)  dengan  penambahan  pektin 0,5%wt. Penambahan pektin tersebut berhasil meningkatkan  fluks  19  kali  lebih  tinggi  dari  membran silika tanpa adanya pektin. Sedangkan pada konsentrasi 0,1%wt  pektin  tidak  terlalu  berpengaruh  dikarenakan sedikitnya konsentrasi yang diberikan.
Secara keseluruhan membran berhasil menyisihkan garam  >99,9%  (Gambar  2).  Penelitian  menginvestigasi silika template memiliki  kemampuan  penyisihan  garam yang  tinggi,  akan  tetapi  fluks  yang  dihasilkan  relatif rendah [25]. Nilai pH 6 sol silika-pektin pada penelitian ini  menghasilkan  mesopori  (2-50  nm)  yang  disebut “ Bottle neck pore ”. Pada kondisi pH sol tersebut molekul garam dapat tertahan, selain itu molekul air lebih mudah lolos  [26,  27].  Hal  ini  terbukti  pH  6  sol  silika-pektin menghasilkan  fluks  dua  kali  lebih  tinggi  dibandingkan membran  mikropori  (1,9  kg.m -2 jam -1 ;  >98%)  [25]  dan membran  zeolite  tipe  FAU  (0,96  kg.m -2 jam -1; >99,8%) [28].  Dimana  pemakaian  katalis  asam  cenderung  lebih mudah memproduksi mikropori (< 2 nm) [15]. Sebaliknya katalis basa akan menimbulkan besarnya pori membran, akibatnya adalah rejeksi yang rendah [29]. Penelitian oleh Elma dkk. [26]  menemukan  kombinasi  antara  katalis asam dan basa yang ditemukan pada pH 6 menjadi pilihan yang baik dalam hal pembuatan membran mesopori.
Pengaruh  lain  yang  mempengaruhi  performa membran  ini  disamping  konsentrasi  pektin  dan  katalis yang digunakan adalah suhu kalsinasi. Jelas terlihat jika pada  suhu  kalsinasi  400°C  memberikan  fluks  tertinggi yaitu  pada  pektin  0,5%wt  (Gambar  2),  berbeda  dengan kalsinasi  300°C  yang  menunjukkan  performa  lebih optimal  ketika  konsentrasi  pektin  2,5%wt  dengan  fluks sebesar  3,4 kg m -2 h -1 .  Pembentukan  siloksane  dan rendahnya  silanol  membuat  membran  lebih  kuat.  Akan tetapi  perlu  diingat  bahwa  siloksane  yang  terlalu  tinggi juga  dapat  menyebabkan  pori  menjadi  lebih  besar  dan berdampak pada rendahya rejeksi yang dihasilkan. Inilah alasan dari pentingnya mengatur ukuran pori membran yaitu  dengan  cara  mengontrol  pH  sol.  Sehingga  dapat disimpulkan,  kalsinasi  yang  rendah  akan  berpengaruh lebih  signifikan  bila  ditambahkan  konsentrasi  pektin lebih tinggi.
Suhu  kalsinasi  tinggi  dapat  mempercepat  reaksi kondensasi dari grup silanol dan berkurangnya permeasi [30].  Bahkan  kebanyakan  membran  silika  dengan struktur  mikropori  dibuat  pada  suhu  kalsinasi  >300°C [31]. Terbukti dari fluks yang dihasilkan pada suhu 400°C ini  rata-rata  relatif  lebih  rendah  kecuali  pada  pektin 0,5%wt.  Penambahan  konsentrasi  pektin  2,5%wt  akan menambah  kemungkinan  membran  yang  dikalsinasi tinggi tersebut lebih dense . Hal ini diakibatkan sedikitnya rantai  karbon  pada  pektin.  Berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  menggunakan  P123  yang  memiliki  rantai karbon  lebih  panjang  [4].  Sehingga,  sebaliknya penambahan  konsentrasi  P123  lebih  banyak  akan menyebabkan  struktur  membran  menjadi  mesopori  (2- 50  nm).  Meskipun  reaksi  kondensasi  dari  grup  silanol berlangsung  lambat  pada  suhu  kalsinasi  300°C  dan mengakibatkan  struktur  silika  lebih  rapuh.  Akan  tetapi dengan adanya penambahan pektin lebih tinggi 2,5%wt, fluks yang dihasilkan juga turut meningkat.
Penelitian  ini  juga  menguji  fluks  dengan  umpan akuades (Gambar 3). Uji dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya pengaruh garam dan bahan organik alami (BOA) dalam air rawa asin terhadap fluks yang dihasilkan. BOA  dapat  diprediksi  salah  satunya  menggunakan parameter  UV 254 [32].  Nilai  UV 254 yang  terkandung  pada
Pompa peristaltik Vakum Cold trap N 2 liquid Stirrer & Hotplate Membrane Konsentrasi Pektin (%) 0 0,1 0,5 2,5 Flu ks a ir (k g m - 2 h-1 )
0
1 2 3 4
Re jeks i gar am ( %) 20
40 60 80 100 300 400
penelitian  ini  menunjukkan  angka  sebesar  0,353.  UV 254 digunakan  sebagai  parameter  yang  lebih  sensitif merepresentasikan  air  dengan  fraksi  hidrofobik  lebih besar daripada hidrofilik. Meskipun parameter UV 254 juga mendeteksi fraksi hidrofilik [32]. Agar mengetahui fraksi BOA  lebih  dalam  maka  diperlukan  pengukuran  rasio E4/E6  (absorbansi  465  nm  dibagi  absorbansi  665  nm) [33, 34]. Didapatkan air rawa asin penelitian ini memiliki rasio E4/E6 sebanyak 2,29. Rasio E4/E6 <5 menandakan bahwa  air  rawa  terkandung  banyak  asam  humat  [33]. Sedangkan asam humat diketahui turut berperan dalam fouling [35].
Gambar 3 .Performa membran interlayer-free silika pektin pada akuades
Penelitian  menyebutkan  BOA  sebagai  penyebab fouling  [36,  37].  Fouling  dapat  menurunkan  fluks membran. Fouling membran merupakan fenomena yang kompleks terutama dalam lingkungan dengan kandungan garam tinggi. Fenomena ini dapat disebabkan dari fouling inorganik ( scalling ), fouling organik (koloid), biofouling ataupun interaksinya [38]. Dari Gambar 3 hal tersebut  dapat  dibuktikan  fluks  akuades  menjadi menurun  drastis  sampai  ~98%.  Hal  ini  karena  adanya kandungan BOA dan garam dalam air rawa asin.

## 4. Kesimpulan
Membran interlayer-free silika  pektin  ini  sangat efektif  digunakan  untuk  pengolahan  air  rawa  asin. Performa membran yang divariasikan konsentrasi pektin dengan  suhu  kalsinasi  300  dan  400°C  berturut-turut adalah 0,35 dan 0,19 kg.m -2 h -1 (tanpa pektin); 0,23 dan 0,16  kg.m -2 h -1 (pektin  0,1%);  0,58  dan  3,63  kg.m -2 h -1 (pektin 0,5%); 3,40 dan 0,12 kg.m -2 h -1 (2,5%). Namun, BOA  dan  kandungan  garam  dalam  air  rawa  asin mengakibatkan  penurunan  fluks  (~98%).  Meskipun demikian,  rejeksi  garam  seluruh  membran  mencapai >99,9%.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  kalsinasi rendah  akan  berpengaruh  lebih  signifikan  bila ditambahkan konsentrasi pektin lebih tinggi. Sebaliknya
penambahan  konsentrasi  pektin  menjadi  terbatas  pada suhu kalsinasi tinggi.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis berterima kasih kepada hibah penelitian FT- ULM PNBP tahun 2018 yang telah membiayai dan kepada Laboratorium  Teknologi  Proses  Universitas  Lambung Mangkurat  yang  telah  memfasilitasi.  Muthia  Elma  juga berterima  kasih  pada Alumni  Grants  Scheme periode  2 Tahun  2018-2019,  hibah  penelitian  Pascasarjana-ULM tahun  2018,  hibah Post-Doctoral 2017-2018,  hibah  Tesis Magister  2019  dan  hibah  PTUPT  2019  dari  Direktorat Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  -  Kementerian Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Indonesia  dan Australian  Indonesian  Project  (ANU)  Indonesian  tahun 2016-2017.

## Daftar Pustaka
[1] KLH, Strategi Pengelolaan Lahan Basah Nasional, in, Jakarta, 2004.
[2]  Mahmud,  Chairul  Abdi,  Badarudddin  Mu'min, Removal Natural Organic Matter (NOM) in Peat Water From  Wetland  Area  By  Coagulation-Ultrafiltration Hybrid  Process  With  Pretreatment  Two  Stage Coagulation, Journal  of  Wetlands  Enviromental Management , 1, (2013) 42-49 http://dx.doi.org/10.20527/jwem.v1i1.88
[3]  L.  C.  Klein,  D.  Gallagher,  Pore  structures  of  sol-gel silica membranes, Journal of Membrane Science , 39, 3,
(1988) 213-220 https://doi.org/10.1016/S0376- 7388(00)80930-8
[4] Muthia Elma, David K. Wang, Christelle Yacou, João C. Diniz  da  Costa,  Interlayer-free  P123  carbonised template  silica  membranes  for  desalination  with reduced  salt  concentration  polarisation, Journal  of Membrane  Science ,  475,  Supplement  C,  (2015)  376- 383 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.10.026
[5] Zongli Xie, Manh Hoang, Tuan Duong, Derrick Ng, Buu Dao,  Stephen  Gray,  Sol – gel  derived  poly(vinyl alcohol)/maleic  acid/silica  hybrid  membrane  for desalination  by  pervaporation, Journal  of  Membrane Science , 383, 1, (2011) 96-103 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.08.036
[6] Shengnan Wang, David K. Wang, Simon Smart, João C. Diniz  da  Costa,  Improved  stability  of  ethyl  silicate interlayer-free  membranes  by  the  rapid  thermal processing (RTP) for desalination, Desalination , 402,
(2017) 25-32
https://doi.org/10.1016/j.desal.2016.09.025
[7] S. Wijaya, M. C. Duke, J. C. Diniz da Costa, Carbonised template  silica  membranes  for  desalination, Desalination , 236, 1, (2009) 291-298
https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.10.079
[8] N. Z. K. Shaari, N. A. Rahman, R. M. Tajuddin, Thin film composite membrane with hybrid membrane as the barrier layer: Preparation and characterization, 2012 IEEE  Colloquium  on  Humanities,  Science  and Engineering (CHUSER) , (2012) 615-620
10.1109/CHUSER.2012.6504386
[9] Muthia Elma, David K. Wang, Christelle Yacou, Julius Motuzas,  João  C.  Diniz  da  Costa,  High  performance interlayer-free  mesoporous  cobalt  oxide  silica membranes for desalination applications, Konsentrasi Pektin (%)
0 0,1 0,5 2,5 Flu ks a ir (k g m - 2 h-1 ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 300 400
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (3) (2019): 99 – 104 103 Desalination , 365, (2015) 308-315 https://doi.org/10.1016/j.desal.2015.02.034
[10] Adi Darmawan, Linda Karlina, Yayuk Astuti, Sriatun, David K. Wang, Julius Motuzas, J. C. Diniz da Costa, Interlayer free – nickel doped silica membranes for desalination, IOP  Conference  Series:  Materials  Science and Engineering , 172, (2017) 012001 http://doi.org/10.1088/1757-899x/172/1/012001
[11]  Masakoto  Kanezashi,  Masashi  Asaeda,  Hydrogen permeation characteristics and stability of Ni-doped silica  membranes  in  steam  at  high  temperature, Journal  of  Membrane  Science ,  271,  1,  (2006)  86-93 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2005.07.011
[12] Adi Darmawan, Linda Karlina, Yayuk Astuti, Sriatun, Julius Motuzas, David K. Wang, João C. Diniz da Costa, Structural evolution of nickel oxide silica sol-gel for the  preparation  of  interlayer-free  membranes, Journal  of  Non-Crystalline  Solids ,  447,  (2016)  9-15 https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2016.05.031
[13]  S.  Smart,  J.  F.  Vente,  J.  C.  Diniz  da  Costa,  High temperature  H2/CO2  separation  using  cobalt  oxide silica  membranes, International  Journal  of  Hydrogen Energy , 37, 17, (2012) 12700-12707 https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.06.031
[14]  Liang  Liu,  David  K.  Wang,  Dana  L.  Martens,  Simon Smart,  João  C.  Diniz  da  Costa,  Interlayer-free microporous cobalt oxide silica membranes via silica seeding  sol – gel  technique, Journal  of  Membrane Science , 492, (2015) 1-8 https://doi.org/10.1016/j.memsci.2015.05.028
[15] Adi Darmawan, Julius Motuzas, Simon Smart, Anne Julbe, João C. Diniz da Costa, Binary iron cobalt oxide silica  membrane  for  gas  separation, Journal  of Membrane Science , 474, (2015) 32-38
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.09.033
[16] S. D. Pasini Cabello, N. A. Ochoa, E. A. Takara, S. Mollá, V.  Compañ,  Influence  of  Pectin  as  a  green  polymer electrolyte on the transport properties of Chitosan- Pectin  membranes, Carbohydrate  Polymers ,  157, Supplement C, (2017) 1759-1768 https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.11.061
[17] Túlio Ítalo S. Oliveira, Morsyleide F. Rosa, Fabio Lima Cavalcante,  Paulo  Henrique  F.  Pereira,  Graham  K. Moates, Nikolaus Wellner, Selma E. Mazzetto, Keith W. Waldron, Henriette M. C. Azeredo, Optimization of pectin extraction from banana peels with citric acid by  using  response  surface  methodology, Food Chemistry ,  198,  Supplement  C,  (2016)  113-118 https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.08.080
[18]  Isdayanti  Mirna,  Rasidi  M.  Irham,  Ekstraksi  Pektin Dari  Kulit  Pisang  Kepok  (Musa  Paradisiaca  Linn) Sebagai Edible Film dan Coating untuk Meningkatkan  Kualitas  Simpan  Sosis  Lambung Mangkurat, Banjarbaru
[19]  Antony  Allwyn  Sundarraj,  Ranganathan  Thottiam Vasudevan,  Gobikrishnan  Sriramulu,  Optimized extraction  and  characterization  of  pectin  from jackfruit (Artocarpus integer) wastes using response surface  methodology, International  Journal  of Biological  Macromolecules ,  106,  (2018)  698-703 https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.065
[20]  Wei  Zhang,  Fan  Xie,  Xiaohong  Lan,  Shengxiang Gong, Zhengwu Wang, Characteristics of pectin from black  cherry  tomato  waste  modified  by  dynamic high-pressure  microfluidization, Journal  of  Food
Engineering , 216, (2018) 90-97 https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2017.07.032
[21]  Robin J  White,  Vitaly L  Budarin,  James H  Clark,
Pectin-Derived  Porous  Materials, Chemistry – A European  Journal ,  16,  4,  (2010)  1326-1335 https://doi.org/10.1002/chem.200901879
[22] A. G. Pandolfo, A. F. Hollenkamp, Carbon properties and  their  role  in  supercapacitors, Journal  of  Power
Sources , 157, 1, (2006) 11-27
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.02.065
[23] M. M. Titirici, M. Antonietti, Chemistry and materials options  of  sustainable  carbon  materials  made  by hydrothermal  carbonization, Chem  Soc  Rev ,  39,  1,
(2010) 103-116 https://doi.org/10.1039/b819318p
[24]  Rasel  Das,  Md Eaqub  Ali,  Sharifah Bee  Abd Hamid, Seeram  Ramakrishna,  Zaira  Zaman  Chowdhury, Carbon nanotube membranes for water purification: A  bright  future  in  water  desalination, Desalination , 336, Supplement C, (2014) 97-109
https://doi.org/10.1016/j.desal.2013.12.026
[25] M. C. Duke, S. Mee, J. C. Diniz da Costa, Performance of  porous  inorganic  membranes  in  non-osmotic desalination, Water  Research ,  41,  17,  (2007)  3998- 4004 https://doi.org/10.1016/j.watres.2007.05.028
[26] M. Elma, C. Yacou, J. C. Diniz da Costa, D. K. Wang, Performance and long term stability of mesoporous silica  membranes  for  desalination, Membranes (Basel) , 3, 3, (2013) 136-150
https://doi.org/10.1002/chem.200901879/10.3390/m embranes3030136
[27]  Muthia  Elma,  Zaini  Lambri  Assyaifi,  Hairullah, Pembuatan silica thin film sebagai pelapis membran dari  prekursor  TEOS  (Tetra  Ethyl  Orthosilicate), Quantum Jurnal Inovasi Pendidikan Sains , 8, 2, (2017) 78-82 https://doi.org/10.1002/adfm.200800624
[28]  Chen  Zhou,  Junjie  Zhou,  Aisheng  Huang,  Seeding- free synthesis of zeolite FAU membrane for seawater desalination  by  pervaporation, Microporous  and Mesoporous Materials , 234, (2016) 377-383
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2016.07.050
[29]  Muthia  Elma,  Christelle  Yacou,  David  K.  Wang, Simon  Smart,  João  C.  Diniz  da  Costa,  Microporous Silica Based Membranes for Desalination, Water , 4, 3,
(2012) 629 https://doi.org/10.3390/w4030629
[30] Renate M. de Vos, Wilhelm F. Maier, Henk Verweij, Hydrophobic  silica  membranes  for  gas  separation, Journal of Membrane Science , 158, 1, (1999) 277-288 https://doi.org/10.1016/S0376-7388(99)00035-6
[31]  Jinhui  Wang,  Masakoto  Kanezashi,  Tomohisa Yoshioka,  Toshinori  Tsuru,  Effect  of  calcination temperature on  the PV dehydration  performance  of alcohol  aqueous  solutions  through  BTESE-derived silica membranes, Journal of Membrane Science , 415- 416, (2012) 810-815
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2012.05.073
[32] Anu Matilainen, Egil T. Gjessing, Tanja Lahtinen, Leif Hed, Amit Bhatnagar, Mika Sillanpää, An overview of the methods used in the characterisation of natural organic matter  (NOM)  in  relation  to  drinking  water treatment, Chemosphere ,  83,  11,  (2011)  1431-1442 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.01.018
[33]  Armine  Avagyan,  Benjamin  R.  K.  Runkle,  Lars Kutzbach,  Application  of  high-resolution  spectral absorbance  measurements  to  determine  dissolved
organic  carbon  concentration  in  remote  areas, Journal  of  Hydrology ,  517,  (2014)  435-446 https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.05.060
[34] A. Maartens, P. Swart, E. P. Jacobs, Humic membrane foulants  in  natural  brown  water:  characterization and  removal, Desalination ,  115,  3,  (1998)  215-227 https://doi.org/10.1016/S0011-9164(98)00041-1
[35] S. R. Gray, C. B. Ritchie, T. Tran, B. A. Bolto, Effect of NOM  characteristics  and  membrane  type  on microfiltration  performance, Water  Research ,  41, 17,
(2007)
3833-3841
https://doi.org/10.1016/j.watres.2007.06.020
[36]  Xiaojun  Cui,  Kwang-Ho  Choo,  Natural  Organic Matter  Removal  and  Fouling  Control  in  Low- Pressure Membrane Filtration for Water Treatment, Environmental Engineering Research , 19, 1, (2014) 1-8 https://doi.org/10.4491/eer.2014.19.1.001
[37] Hiroshi Yamamura, Kenji Okimoto, Katsuki Kimura, Yoshimasa Watanabe, Hydrophilic fraction of natural organic  matter  causing  irreversible  fouling  of microfiltration and ultrafiltration membranes, Water Research , 54, (2014) 123-136 https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.01.024
[38]  Kang  Xie,  Siqing  Xia,  Jing  Song,  Jixiang  Li,  Liping Qiu,  Jiabin  Wang,  Shoubin  Zhang,  The  Effect  of Salinity  on  Membrane Fouling  Characteristics  in an Intermittently Aerated Membrane Bioreactor, Journal of Chemistry , 2014, (2014) 7
https://doi.org/10.1155/2014/765971